## Jurnal Teknik Kimia USU
ISSN : 2337-4888
Homepage : https://talenta.usu.ac.id/jtk
ISSN : 2337- 4888 JURNAL TEKNIK KIMIA - USU
Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

## Studi Adsorpsi Furfural Menggunakan Karbon Aktif dari Kulit Durian
Termodifikasi

## Study of Furfural Adsorption using Modified Activated Carbon from Durian Shell Waste
Amir Husin*, Philip Dohan Rea Sitinjak Departemen Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara, Jalan Almamater,  Medans 20155, Indonesia
*Email: amirhusinika@yahoo.com

## Abstrak
Furfural  adalah  senyawa  aldehida  aromatik  klasifikasi  bahan  berbahaya,  dapat  merusak  lingkungan bahkan berbahaya bagi manusia apabila terkonsumsi. Penghilangan furfural pada air diperlukan untuk mengatasi  permasalahan  ini. Penghilangan  furfural dilakukan  dengan  adsorpsi  menggunakan  karbon aktif dari kulit durian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan waktu kontak dan kinetika reaksi dari adsorpsi furfural menggunakan karbon aktif termodifikasi yang dilakukan dalam 7 tahap: persiapan larutan  utama  furfural  1000  ppm,  larutan  kerja  furfural,  penentuan  kurva  standar  furfural,  waktu adsorpsi,  massa  terbaik,  kapasitas  adsorpsi  karbon  aktif,  isoterm  adsorpsi  dan  kinetika  adsorpsi. Parameter  yang  diukur  adalah  waktu  kontak,  kapasitas,  kinetika  adsorpsi  furfural.  Pengujian  filtrat dilakukan  dengan  menggunakan  Spektrofotmetri-UV.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  waktu  kontak terbaik untuk adsorpsi furfural pada waktu 75 menit, dengan nilai orde reaksi; konstanta reaksi (k); dan regresi  linier  (R 2 )  masing-masing  sebesar  1,5;  3,966  ×  10-5  (mg/g)/s;  dan  0,9451.  Model  adsorpsi isoterm adalah model Isoterm Langmuir.
Kata kunci : adsorpsi, furfural, karbon aktif, kulit durian, isoterm

## Abstract
Furfural  is  an  aromatic  aldehyde,  classified  as  hazardous  material  that  cause  environmental  impact, especially harmful for humans if consumed. Furfural removal in water is necessary to overcome the negative impact. Furfural removal can be carried out using adsorption of activated carbon from durian shell. This study determines contact time and reaction kinetic using modified activated carbon which carried  out  in  7  stages:  preparation  of  furfural  main  solution  1000  ppm,  furfural  work  solution, determining furfural standard curve, adsorption time, best mass and adsorption capacity of activated carbon, isotherm adsorption and kinetics. The parameters measured are contact time, capacity, furfural adsorption kinetics. Filtrate testing is carried out using UV-Spectrophotometry. Results that obtained in  this  study  are  best  contact  time  at  75  minutes  with  reaction  order;  reaction  contant  (k);  linear regression (R 2 ) are 1.5; 3.966 × 10-5 (mg/g)/s; 0.9451 respectively. The isotherm adsorption model is Langmuir Isotherm.
Keywords : activated carbon, adsorption, durian shell, furfural, isotherm

## Pendahuluan
Furfural merupakan senyawa aldehida aromatik yang  diklasifikasikan  sebagai  bahan  berbahaya. Furfural  dapat  ditemukan  pada  badan  air  yang tercemar  oleh  karena  buangan  air  limbah  dari  unit kilang  minyak  bumi.  Hal  ini  menyebabkan permasalahan  lingkungan  yang  parah  dan  apabila terkonsumsi secara tidak sengaja oleh manusia dapat merusak paru-paru, hati, ginjal, dan limpa. Selain itu, paparan terhadap manusia dengan kandungan 1,9-14 ppm  furfural  dapat  menyebabkan  sakit  kepala, kemerahan pada mata dan mata berair [1,2].
Oleh  karena  itu,  diperlukan  penghilangan furfural dalam badan air untuk mencegah permasalahan lingkungan. Penelitian adsorpsi dengan karbon  aktif  telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti- peneliti sebelumnya. Peneliti terdahulu menunjukkan bahwa  adsorpsi  dengan  menggunakan  karbon  aktif dapat  menghilangkan  senyawa  organik  yang bersifat racun  sehingga  meningkatkan  mutu  air.  Hal  yang diharapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana pengaruh  dari  dosis  karbon  aktif  yang  telah dimodifikasi  berbahan  biomassa  berupa  kulit  durian terhadap adsorbat berupa furfural yang bersifat toksik dan  juga  untuk  menghitung  kinetika  dan  kapasitas
adsorpsi.  Atas  dasar  itulah  mengapa  penelitian  ini penting untuk dilakukan.

## Teori
Penghilangan  furfural  diklasifikasikan  sebagai penghilangan  bahan  berbahaya  dan  sangat  beracun [3].  Penghilangan  furfural  dapat  dilakukan  dengan cara adsorpsi. Adsorpsi merupakan salah satu metode ekonomis dengan menggunakan karbon aktif sebagai adsorben. Karbon aktif diperoleh dari proses pirolisis dan hidrolisat biomassa [4]. Karbon aktif dengan luas permukaan  yang  besar  dan  kapasitas  adsorpsi  yang tinggi,  menjadikannya  salah  satu  adsorben  yang paling  umum  digunakan  dalam  menghilangkan polutan berbahaya dari air limbah dan untuk adsorpsi senyawa organik [2].

## Metodologi Penelitian
Pada penelitian ini bahan utama yang digunakan adalah  furfural,  aquadest,  karbon  aktif  termodifikasi dengan metode impregnasi yang telah diperoleh dari penelitian  sebelumnya  [5].  Adapun  peralatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah erlenmeyer , kertas saring, corong gelas, pipet volumetrik, dan labu volumetrik.  Peralatan  yang  digunakan  untuk  analisis antara lain neraca elektrik, spektrofotometer UV 1800 Shimadzu.
Pembuatan  Larutan  Utama  Furfural  1000 ppm: Larutan  utama  furfural  dibuat  dengan menghomogenkan  0,861  mL  furfural  ke  dalam  labu ukur  1000  mL,  dan  diencerkan  dengan aquadest hingga tanda batas.
Pembuatan Larutan Kerja Furfural: Larutan kerja furfural 100, 200, 300, 400, dan 500 ppm dibuat dengan cara mengambil berturut-turut 10, 20, 30, 40, dan 50 mL larutan utama furfural 1000 ppm ke dalam masing-masing  labu  ukur  100  mL,  kemudian diencerkan dengan aquadest hingga tanda batas.
Pembuatan  Kurva  Standar  Furfural: Kurva larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer UV  pada  panjang  gelombang  276  nm.  Data  yang didapatkan  dari  analisis  memakai  spektrofotometer UV  dipakai  untuk  menghasilkan  kurva  hubungan antara absorbansi dengan kandungan furfural.

## Penentuan Waktu Adsorpsi Furfural:
Disiapkan  7  larutan  kerja  furfural  100  ppm  masing- masing  sebanyak  10  mL  dalam erlenmeyer ,  dan ditambahkan  karbon aktif 1 g untuk tiap erlenmeyer . Setelah  itu,  untuk  tiap erlenmeyer diberlakukan  satu variasi  waktu.  Variasi  waktu  yang  diberlakukan adalah 0; 15; 30; 45; 60; 75; dan 90 menit. Adsorpsi dilakukan  pada  temperatur  ruang.  Larutan  disaring dengan  kertas  saring  dan  filtrat  dianalisis  memakai spektrofotometer UV. Data absorbansi yang didapatkan  digunakan  untuk  menghasilkan  grafik
hubungan  antara  kapasitas  adsorpsi  (qe)  dan  waktu. Waktu  terbaik  ditetapkan  dari  titik  grafik  yang setasioner.
Penentuan  Massa  Terbaik  dan  Kapasitas Adsorpsi  (qe)  Karbon  Aktif: Disiapkan  10  mL sebanyak  7  larutan  kerja  furfural  dengan  kandungan 100 ppm.. Lalu larutan dituang ke dalam erlenmeyer dan kedalam tiap-tiap erlenmeyer ditambahkan ragam massa 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; dan 3,0 g karbon aktif. Adsorpsi  dilakukan  pada  temperatur  ruang.  Setelah dilakukan  adsorpsi,  larutan  disaring  dan  filtrat dianalisis  memakai  spektrofotometer-UV.  Data absorbansi yang didapatkan dipakai untuk menghasilkan  grafik  hubungan  antara  kapasitas adsorpsi  dan  massa  karbon  aktif.  Massa  terbaik ditetapkan dari titik grafik stasioner.
Penentuan  Adsorpsi  Isoterm: Disiapkan  10 mL  larutan  kerja  furfural  dengan  masing-masing kandungan  100,  200,  300,  400,  dan  500  ppm  pada temperatur  ruang.  Lalu  tiap-tiap  larutan  dituang  ke dalam erlenmeyer dan  kepada  tiap-tiap erlenmeyer ditambahkan  1  g  karbon  aktif.  Proses  adsorpsi dijalankan pada temperatur ruang dan waktu terbaik. Setelah  itu,  campuran  disaring  dan  filtrat  dianalisis dengan  spektrofotometer-UV.  Data  absorbansi  yang didapatkan  dipakai  untuk  menghasilkan  kurva hubungan  antara  kandungan  larutan  kerja  furfural dengan  kapasitas  adsorpsi.  Kemudian  ditentukan model isoterm Langmuir atau Freundlich berdasarkan nilai koefisien kolerasi (R 2 ) tertinggi.
Penentuan Kinetika Adsorpsi: Kinetika adsorpsi ditentukan dengan Persamaan (1):
Ce -(n-1) = (n-1)kt + Co -(n-1)
(1)
Dengan  Ce  ialah  kandungan  furfural  sesudah diadsorpsi (mg/L), k ialah konstanta laju reaksi, t ialah waktu  (s),  n  ialah  orde  kinetika  reaksi  dan  Co  ialah kandungan furfural sebelum diadsorpsi (mg/L).

## Parameter Adsorpsi

## Penentuan Kapasitas Adsorpsi (qe):
Kapasitas  adsorpsi  (qe)  adalah  banyaknya adsorbat  yang  teradsorpsi  oleh  karbon  aktif,  dapat dihitung dengan memakai Persamaan (2):
qe = V(Co – Ce)
W (2)
dengan  qe  ialah  kapasitas  adsorpsi  (mg/g),  V  ialah volume  larutan  (L),  Co  ialah  kandungan  analit sebelum  adsorpsi  (mg/L),  Ce  ialah  kandungan  analit sesudah  adsorpsi  (mg/L)  dan  W  ialah  massa  karbon aktif yang digunakan (g).
Adsorpsi  Isoterm: Model  isoterm  adsorpsi dapat  ditentukan  dengan  menerapkan  Persamaan Freundlich  dan  Langmuir.  Persamaan  Langmuir ditunjukkan oleh Persamaan (3):
Ce qe = 1 qm KL + Ce qm (3)
Korelasi Ce/qe dan Ce menghasilkan hubungan yang  linier  dimana  qm  ialah  kapasitas  adsorpsi maksimum  (L/mg),  KL  ialah  kapasitas  adsorpsi Langmuir (L/mg).
Persamaan Freundlich ditunjukkan pada Persamaan (4).
log q = log K F + (1/n) log Ce (4)
Korelasi antara data log Ce dan qe menghasilkan hubungan  yang  linier.  Ce  ialah  konsentrasi kesetimbangan  analit  dalam  larutan  (mg/L),  KF konstanta  Freundlich  (mg/g)(L/mg)1/n,  qe  ialah kapasitas adsorpsi pada kesetimbangan (mg/g) dan 1/n adalah faktor heterogenitas.
Kinetika Adsorpsi: Kinetika adsorpsi ditentukan  dengan  orde.  Lalu  dibentuk  korelasi  Ce dan t untuk tiap-tiap orde yang membentuk persamaan linier.  Orde  kinetika  adsorpsi  ditetapkan  oleh  nilai koefisien korelasi (R 2 ) yang paling besar.

## Hasil

## 1. Kurva Standar Furfural
Pembuatan  kurva  standar  bertujuan  untuk menetapkan kandungan furfural yang tertinggal pada larutan kerja furfural setelah adsorpsi oleh permukaan karbon  aktif  termodifikasi.  Persamaan  regresi  linier kurva  standar  furfural  ditunjukkan  pada  Persamaan (5):
y = 0,0313x – 0,0485
(5)
dengan  koefisien  korelasi  (R 2 )  sebesar  0,9668,  y menunjukkan  absorbansi  dan  x  menunjukkan kandungan (ppm). Kurva Standar Furfural ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kurva Standar Furfural Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis
2. Penentuan Nilai Variabel
a. Pengaruh Waktu Adsorpsi terhadap

## Kapasitas Adsorpsi Furfural
Penentuan  pengaruh  waktu  bermaksud  untuk mendapatkan  waktu  terbaik  yang  diperlukan  karbon aktif  untuk  mengadsorpsi  furfural  hingga  batas maksimal.  Grafik  hubungan  besarnya  kapasitas adsorpsi  (qe)  dengan  waktu  oleh  karbon  aktif termodifikasi ditunjukkan pada Gambar 2.

## Gambar  2.  Hubungan  Antara  Waktu  terhadap Kapasitas  Adsorpsi  Karbon  Aktif  Termodifikasi pada Larutan Furfural 100 ppm
Berdasarkan  Gambar 2,  adsorpsi  karbon  aktif semakin  tinggi  dengan  meningkatnya  waktu  kontak yaitu pada waktu kurang lebih 75 menit pertama. Saat waktu  15  menit  pertama,  adsorpsi  berjalan  sangat cepat,  namun  mengalami  perlambatan  adsorpsi  pada menit ke-30 sampai menit ke-75. Lalu pada menit ke- 75  mengalami  perlambatan  peningkatan  kapasitas adsorpsi,  ini  terjadi  karena  hampir  seluruh  analit teradsorpsi pada waktu ke-75 menuju menit ke-90.
Gambar  3.  Hubungan  Antara  Waktu  terhadap Kadar  Furfural  Teradsorpsi  dengan  Kandungan Larutan Furfural 100 ppm
Pada Gambar 3 bisa dilihat persentase furfural teradsorpsi setiap 15 menit. Kadar furfural teradsorpsi terbesar  terjadi  pada  menit  ke-75  dengan  98,06% furfural telah teradsorpsi ke dalam karbon aktif.
Menurut  Kamel  [6],  waktu  saat  fasa kesetimbangan  adalah  waktu  terbaik  yang  dapat digunakan untuk kapasitas  adsorpsi  maksimum  pada saat  adsorpsi,  ketika  analit  teradsorpsi  merata  ke permukaan  karbon  aktif  yang  mengakibatkan
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 10 20 30 Abs o rba ns i Kandungan (ppm)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 15 30 45 60 75 90 q e( m g /g ) t (menit) 0 20 40 60 80 100 0 15 30 45 60 75 90 K a da r F urf ura l T er a ds o rps i (%) t (menit) y = 0,0313x – 0,0485
R² = 0,9668
adsorpsinya  tetap  konsisten  karena  sisi  aktif  karbon aktif sudah menyerap analit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya waktu kontak, sisi  aktif  karbon  aktif  akan  semakin  menurun  yang menimbulkan penurunan laju adsorpsi yang akhirnya akan mendekati keadaaan kesetimbangan. Berdasarkan  grafik  di  atas  maka  diperoleh  waktu terbaik  pada  75  menit  dimana  terjadi  keadaaan kesetimbangan.

## b. Pengaruh  Dosis  Karbon  Aktif  terhadap Kapasitas Adsorpsi Furfural
Penentuan  pengaruh  dosis  bertujuan  untuk menentukan  dosis  karbon  aktif  terbaik  yang digunakan untuk mengadsorpsi furfural sampai batas maksimal.  Grafik  hubungan  besarnya  kapasitas adsorpsi oleh karbon aktif temodifikasi dengan dosis karbon aktif ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Hubungan Antara Dosis  Karbon Aktif Termodifikasi terhadap Kapasitas Adsorpsi Karbon  Aktif  pada  Larutan  Furfural  dengan Kandungan  100  ppm  dan  Waktu  Adsorpsi  75 Menit
Berdasarkan  Gambar  4  pada  rentang  dosis karbon aktif 0,5-1,0 g, semakin bertambahnya massa karbon aktif maka semakin meningkat pula kapasitas adsorpsi furfural oleh karbon aktif. Hal tersebut terjadi karena  semakin  banyak  jumlah  adsorben,  semakin bertambah  pula  sisi  aktif  adsorben.  Proses  adsorpsi berlangsung  pada  lapisan  permukaan  sel  adsorben yang  bersifat  hidrofobik  yang  berinteraksi  dengan molekul  adsorbat  yang  bersifat  hidrofobik  juga, sehingga interaksi pasif dan relatif cepat [7].
Namun, pada rentang massa karbon aktif 1,5- 3,0  g  sedikit  ada  penurunan,  hal  tersebut  karena karbon aktif dalam larutan telah lewat jenuh. Barros et al. [8], juga menyatakan bahwa pada saat peningkatan massa  adsorben,  maka  ada  peningkatan  kapasitas adsorpsi, yang kemudian akan mengalami penurunan kapasitas adsorpsi.

## 3. Kinetika Adsorpsi
Kinetika  adsorpsi  dilakukan  untuk  mengetahui laju  penyerapan  adsorbat  ke  dalam  permukaan adsorben.  Laju  adsorpsi  furfural  pada  permukaan karbon aktif diukur sebagai fungsi waktu. Hasil studi kinetika ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hubungan Kapasitas Adsorpsi Furfural terhadap  Waktu  oleh  Karbon  Aktif  Termodifikasi dalam Larutan Furfural dengan Kandungan 100 ppm
Berdasarkan  Gambar  5  dapat  dilihat  kecepatan adsorpsi  furfural  di  menit  awal  sangat  cepat  lalu semakin menurun kecepatannya saat menuju keadaan setimbang.  Ini  dikarenakan    pada  tahap  mula-mula, banyak  permukaan  adsorben  yang  masih  belum menangkap  analit,  sehingga  furfural  bisa  terserap  ke dalam permukaan adsorben dengan cepat. Tapi, dalam keadaan  setimbang  kemungkinan  sisi  aktif  adsorben telah  jenuh  yang  mengakibatkan  adsorpsi  berjalan lama [9]. Kapasitas adsorpsi karbon aktif termodifikasi pada kesetimbangan ialah 0,9085 mg/g. Karbon aktif termodifikasi memiliki tingkat efisiensi penyerapan furfural 80-90%.
Orde reaksi dipakai guna menganalisis kinetika adsorpsi.  Hasil  yang  didapatkan  ditunjukkan  pada Tabel  1.  Adsorpsi  furfural  dengan  karbon  aktif mengikuti  kinetika  orde  1,5  sesuai  nilai  koefisien korelasi  (R 2 )  tertinggi  yaitu  0,9451  (Gambar  6d). Kinetika  pada  adsorpsi  tergantung  dari  luas  bidang permukaan  karbon  aktif.  Semakin  luas  bidang permukaan  karbon  aktif,  laju  adsorpsi  akan  semakin tinggi. Ini bisa ditunjukkan oleh nilai k yang didapat. Nilai  k  didapat  dari  slope  pada  grafik  di  Gambar  5. Nilai  k  diperoleh  sebesar  3,966  x  10 -5 (mg/g)/s. Faktor-faktor seperti temperatur, ukuran partikel dan perubahan sifat larutan dapat mempengaruhi kinetika adsorpsi [10].
Tabel  1.  Nilai  Koefisien  Kolerasi  (R 2 )  Untuk  Adsorpsi Furfural pada Karbon Aktif
Orde Persamaan R 2 0 Ce = -0,1774 + 23,258 0,9139 0,5 Ce 0,5 = -0,0234 + 4,9094 0,9301 1 ln(Ca/Ce) = -0,0021 + 4,8667 0,907 1,5 1/(Ce 0,5 ) = 0,0017+ 0,1902 0,9451 2 y= 0,0009.1/Ce + 0,0311 0,9443
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 K a pa sit a s Ads o rps i
(m g /g ) Dosis Karbon Aktif (g) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 15 30 45 60 75 90 K a pa sit a s Ads o rps i (m g /g ) Waktu (t)
(a)
(b)
(c) (d) (e)
Gambar 6. Kinetika Orde: (a) 1, (b) 0,5, (c) 1, (d) 1,5, dan (e)  2  untuk  Adsorpsi  Furfural  oleh  Karbon  Aktif Termodifikasi

## 4. Adsorpsi Isoterm
Adsorpsi  isoterm  dipakai  untuk  memaparkan hubungan  antar  jumlah  material  teradsorpsi  sebagai fungsi  konsetrasi  pada  temperatur  konstan.  Tipe isoterm  juga  dapat  digunakan  untuk  memahami mekanisme adsorpsi [11]. Hasil studi adsorpsi isoterm ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar  7.  Hubungan  antara  Kandungan  Awal terhadap Kapasitas Adsorpsi Furfural pada Permukaan Karbon Aktif Termodifikasi
Berdasarkan Gambar 7, nilai kapasitas adsorpsi akan berkurang sejalan dengan peningkatan konsetrasi  larutan  furfural.  Kapasitas  adsorpsi  yang didapat lewat percobaan ialah sebesar 0,9031 mg/g. Data  isoterm  yang  didapat  dianalisis  menggunakan model  Langmuir  dan  Freundlich.  Hasil  yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 2.
Langmuir mempunyai memiliki koefisien kolerasi  yang  lebih  tinggi  sehingga  adsorpsi  furfural pada permukaan adsorben lebih akurat menggunakan model Langmuir daripada model Freundlich (Gambar 8).  Nilai  qm  mengacu  pada  nilai  kapasitas  adsorpsi maksimum  adsorben  untuk  mengadsorpsi  furfural. Karbon  aktif  termodifikasi  memiliki  nilai  kapasitas adsorpsi maksimum 1,3768 mg/g. Nilai K L mengacu pada  kapasitas  adsorpsi  Langmuir  bedasarkan kalkulasi yakni 0,3553 L/mg.
Apabila pendekatan tipe isoterm yang sesuai ialah Langmuir,  dapat  diasumsikan  permukaan  adsorben homogen,  adsorpsi  terjadi  pada monolayer ,  molekul adsorbat  tidak  berinteraksi  dengan  yang  lain  dan semua proses adsorpsi berlangsung dengan mekanisme  yang  sama  [12].  Adsorpsi  monolayer berlangsung  karena  ikatan  yang  lazimnya  spesifik, yang  menyebabkan  karbon  aktif  dapat  mengikat adsorbat  dengan  ikatan  kimia  antara  furfural  dengan permukaan karbon aktif termodifikasi.
Gambar  8.  Langmuir  untuk  Adsorpsi  Furfural  oleh Karbon Aktif Termodifikasi
0 5 10 15 20 25 0 15 30 45 60 75 90 Ce Waktu (menit) 0 1 2 3 4 5 0 15 30 45 60 75 90 Waktu (menit) 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 0 15 30 45 60 75 90 ln ( Ca /Ce) Waktu (menit) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 15 30 45 60 75 90 Waktu (menit) 0 0.05 0.1 0.15 0 15 30 45 60 75 90 1 /Ce Waktu (menit)
0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 0 200 400 qe (m g /g ) Co (ppm) 0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 Ce Ce/qe Ce 0, 5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0 0,05 0,10 0,15 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1 /( Ce 0, 5 )

## Tabel 2 Konstanta Isoterm untuk Adsorpsi Furfural pada Karbon Aktif Termodifikasi
Model Persamaan R 2 qm K L n K F Langmuir y = 0,7263x + 2,0439 0,9988 1,3768 0,3553 - - Freundlich y = -0,1634x + 0,1193 0,9853 - - -6,1199 1,1267 Bila dibandingkan dengan penelitian
terdahulu,  menurut  Sahu  et  al.  yang  menggunakan Commercial Grade Activated Carbon tanpa modifikasi  sebagai  adsorben  dalam  penyerapan furfural  meghasilkan  kapasitas  adsorpsi  maksimum (qm)  sebesar  0,055  mg/g  dengan  konstanta kesetimbangan  adsorpsi  sebesar  22,63  dan  nilai koefisien korelasi (R 2 ) sebesar 0,999 serta mengikuti model adsorpsi Langmuir [13]. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum  oleh  karbon  aktif  termodifikasi  dari limbah kulit durian lebih tinggi sebesar 1,3768 mg/g pada dosis karbon aktif 1 g dan waktu kontak selama 75 menit.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Waktu  kontak  terbaik  untuk  adsorpsi  furfural oleh karbon aktif termodifikasi dari limbah kulit durian adalah pada waktu 75 menit.
2. Kinetika  orde  reaksi  untuk  adsorpsi  furfural adalah orde 1,5 dengan nilai R 2 sebesar 0,9451, nilai k sebesar 3,966 x 10-5 (mg/g)/s.
3. Model  adsorpsi  isoterm  yang  sesuai  untuk adsorpsi furfural oleh karbon aktif termodifikasi dari  limbah  kulit  durian  adalah  model  Isoterm Langmuir  dengan  persamaan  model  yang didapat  yaitu  y  =  0,7263x  +  2,0439,  nilai kapasitas  adsorpsi  maksimum  furfural  sebesar 1,3768 mg/g dengan nilai koefisien korelasi (R 2 ) sebesar 0,9988 dan konstanta adsorpsi Langmuir sebesar 0,3533.
4. Karbon  aktif  termodifikasi  dari  limbah  kulit durian  untuk  adsorpsi  furfural  lebih  efektif dibandingkan  penggunaan  commercial  grade activated carbon (ACC).

## Daftar Pustaka
[1] M. Cuevas, S. M. Quero, G. Hodaifa, A. J. M. López,  and  S.  Sánchez,  “Furfural  removal from  liquid  effluents  by  adsorption  onto commercial  activated  carbon  in  a  batch heterogeneous  reactor,” Ecol.  Eng. ,  vol.  68, pp. 241–250, 2014.
[2] I.  K.  Shakir  and  R.  N.  Ghazy,  “Adsorptive Removal  of  Furfural  from  Wastewater  on Prepared Activated Carbon from Sawdust,” J. Eng. , vol. 25, no. 1, pp. 51–63, 2018.
[3] O. R. Mebrek and Z. Derriche, “Removal of furfural from aqueous solutions by adsorption using  organobentonite:  Isotherm  and  kinetic studies,” Adsorpt. Sci. Technol. , vol. 28, no. 6,
pp. 533–545, Jul. 2010.
[4] T.  R.  K.  C.  Doddapaneni,  R.  Jain,  R. Praveenkumar,  J.  Rintala,  H.  Romar,  and  J. Konttinen,  “Adsorption  of  furfural  from torrefaction condensate using torrefied biomass,” Chem.  Eng.  J. , vol.  334, pp.  558– 568, 2018.
[5] A.  Husin  and  A.  Hasibuan,  “Studi  pengaruh variasi konsentrasi asam posfat (H3PO4) dan waktu perendaman karbon terhadap karakteristik karbon aktif dari kulit durian,” J. Tek. Kim. USU , vol. 9, no. 2, pp. 80–86, 2020.
[6] A.
H. Kamel, “Preparation
and characterization  of  innovative  selective imprinted  polymers  for  the  removal  of hazardous mercury compounds from aqueous solution,” 2013.
[7] M.  N.  Hughes  and  R.  Poole, Metals  and Micro-Organisms.
England: Springer Netherlands, 1984.
[8] L. M. Barros Júnior, G. R. Macedo, M. M. L. Duarte,  E.  P.  Silva,  and  A.  K.  C.  L.  Lobato, “Biosorption  of  cadmium  using  the  fungus
Aspergillus  niger ,” Brazilian  J.  Chem.  Eng. , vol. 20, no. 3, pp. 229–239, 2003.
[9] H.  Surikumaran,  S.  Mohamad,  and  N.  M. Sarih,  “Molecular  imprinted  polymer  of methacrylic acid functionalised β- Cyclodextrin  for  selective  removal  of  2,4- dichlorophenol,” Int. J. Mol. Sci. , vol. 15, no. 4, pp. 6111–6136, 2014.
[10] N.  A.  Yusof,  A.  Beyan,  J.  Haron,  and  N.  A. Ibrahim, “Synthesis and characterization of a molecularly  imprinted  polymer  for  Pb 2+ uptake using 2-vinylpyridine as the complexing  monomer,” Sains  Malaysiana , vol. 39, no. 5, pp. 829–835, 2010.
[11] P.  W.  Atkins, Kimia  Fisika  2 .  Jakarta: Penerbirt Erlangga, 1999.
[12] S.  Sulastri,  Nuryono,  I.  Kartini,  and  E.  S. Kunarti,  “Kinetika  dan  keseimbangan adsorpsi  ion  Kromium  (III)  Dalam  larutan pada  senyawa  silika  dan  modifikasi  silika hasil sintesis dari abu sekam padi,” J. Penelit. Saintek,  Vol. 19,  Nomor  2 ,  vol.  19,  no.  2, p. 33, 2014.
[13] A. K. Sahu, V. C. Srivastava, I. D. Mall, and D.  H.  Lataye,  “Adsorption  of  furfural  from aqueous  solution  onto  activated  carbon: Kinetic,  equilibrium  and  thermodynamic study,” Sep. Sci. Technol. , vol. 43, no. 5, pp.
1239–1259, 2008.